Kristallographie. Mineralphysik. Mineralchemie. - 183 - 



Natürlicher Blei glänz von Freiberg lieferte als Schmelzpunkt den 

 Wert 1112° + 2°. Synthetischer Bleiglanz schmolz bei 1100°; von 950° 

 an zeigte sich deutliche Sublimation. Das Bleisulfid setzte sich in federigen, 

 aus regulären Kristallen bestehenden Aggregaten kranzartig rings um das 

 Rohrinnere. 



Keine Zinkblende von Santander beginnt bei 1178° + 2° zu sub- 

 limieren, synthetischer Würtzit bei 1185° + 6°. Da beide Werte so nahe 

 zusammenliegen , ist anzunehmen , daß sich die Blende in Würtzit um- 

 gewandelt habe. In keinem Fall konnte beobachtet werden, daß das Zink- 

 sulfid während oder vor der Verflüchtigung schmolz. Die sublimierten 

 Kriställchen sind feine Nadeln von Würtzit. 



Künstlicher Greenockit, der durch Erhitzen von gefälltem Cadmium- 

 sulfid im Stickstoffstrome als Aggregat hexagonaler, bernsteingelber durch- 

 sichtiger Kristalle erhalten war, sublimierte, ohne deutlich zu schmelzen, 

 bei 980°; einige der Einzelmessungen wichen bis zu 20° von diesem aus 

 den besten Werten berechneten Mittel ab. Die sublimierten Kriställchen 

 glichen in der Form denen des Würtzit. 



Zinnober und schwarzes gefälltes Quecksilbersulfid sublimieren 

 beide bei 446° + 10°. 



Eisensulfid. Aus Ferrosulfat gefälltes und bei 180° im Schwefel- 

 wasserstoffstrom getrocknetes Sulfid wurde im Stickstoffstrom eingeschmolzen 

 und gab eine gelbliche, metallisch glänzende, spaltbare Masse. Gefunden 

 63,43 Fe, 36,65 S. Berechnet für Fe S 63,54 Fe, 36,46 S. Der Schmelzpunkt 

 liegt bei 1197° + 2°. 



Nickelsulfid schmilzt bei 797 u + 2°. Dargestellt durch Ein- 

 schmelzen von ca. 10 g gefällten Nickelsulfides im Stickstoffstrom ; es gab 

 eine kristallinische, feinkörnige, metallisch weißglänzende Masse von der 

 Zusammensetzung des Millerit. 



Kobaltsulfid, ebenso dargestellt, schmilzt bei 1100°. 



Zinnsulfid verhält sich sehr eigentümlich. Das geschmolzene 

 Zinnsulfid wird bei höherer Temperatur zäh, später hart und starr, bei 

 weiterer Temperatursteigerung aber zum zweitenmal verflüssigt. 



Es schmilzt zum erstenmal bei ca. 870 u unter Wärmeverbrauch. 

 Zwischen 870 und 1000° bleibt die Substanz flüssig. Zwischen 1000 und 

 1100° wird sie zäh und dann völlig starr. Bei ca. 1120° schmilzt die 

 Substanz zum zweitenmal. Dies Verhalten bedarf noch weiterer Unter- 

 suchung. [Nach diesen Angaben hat es den Anschein , als ob aus dem 

 Schmelzfluß eine bei niederer Temperatur unbeständige (monotrope) Modi- 

 fikation kristallisiert sei ; diese schmilzt, weil unbeständig, zuerst, ein Best 

 wird in die bei höherer Temperatur beständige Modifikation umgewandelt, 

 welcher der höhere Schmelzpunkt zukommt. Sie bewirkt, daß die Schmelze 

 wieder kristallisiert und schmilzt selbst erst bei höherer Temperatur. Ref.] 



R. Brauns. 



